( 226 ) 



Fer. — Pannes h arêtes vives. Surfaces de fusion pleines. 



Travail Aire Largeur Excès Travail 



du de de la Volume de la recueilli Ren- 



mouton. fusion. barre. calculé. tempérai. Produit. en chaleur. dément, 



kgm it] c ce 



4o 1,00 1,5 i,5o 52 •j8,oo 27,37 0,684 



45 i,o5 1,5 1,58 52 82, iG 28,84 o,64i 



.59 1,28 1,7 3,18 53 ii5,54 40,55 0,687 



80 1,45 ?.,5 3,63 52 i83,56 64,40 o,8o5 



90 1,65 2,5 4>'2 ^2 214,24 75,20 o,836 



90 i,5o 2,5 3,75 52 195,00 68,45 0,761 



110 1,98 2,5 4>75 52 257,40 90,35 0,821 



Cuivre. — Pannes à arêtes vives. Surfaces de fusion pleines, 



45 0,95 2,0 1,90 Sa 98,10 3i,66 Oj7o4 



60 1,00 2,5 2,5o 53 i3o,oo 4' >99 0,700 



70 i,5o 2,0 3,00 53 i56,oo 50,39 0,720 



» L'utilisation apparente diminue sensiblement lorsque les actions mé- 

 caniques sont moins énergiques, ou lorsque la barre forgée est de plus 

 petite section. C'est là évidemment un effet de la dissémination de la cha- 

 leur, tant parles surfaces libres que par conductibilité. 



» Puisque nous avons pu recueillir ainsi dans la barre forgée la plus 

 grande partie de la chaleur dégagée, il faut en conclure que ce n'est pas 

 le choc en lui-même, mais les déformations qu'il produit, qui sont la cause 

 immédiate de ce dégagement. Nous pourrions ajouter que le chiffre élevé 

 du rendement tendrait à faire croire que la chaleur interne est très faible 

 dans ces sortes d'actions; s'il s'agissait d'un métal tel que le plomb, dont le 

 volume ne varie pas sensiblement par l'influence des actions mécaniques 

 auxquelles il peut être soumis, et dont l'état moléculaire ne semble pas 

 s'être modifié, la chaleur interne serait rigoureusement nulle, et l'on doit 

 croire que la même conclusion est applicable, par voie d'approximation, 

 aux petites déformations que nous pouvons faire subir aux métaux les plus 

 malléables. 



» Lorsque la surface de fusion, au lieu d'être pleine, se compose de 

 jambages plus ou moins réunis au centre, on ne peut plus su|)poser que la 

 distribution de la chaleur est la même à la surface de la barre et dans son 

 épaisseur; cependant nous avons calculé la quantité de chaleur corres- 

 pondant à la figure extérieure de la cire fondue, d'une part, en considé- 



